## PENENTUAN BILANGAN IODIN ADSORBEN KULIT JENGKOL DAN APLIKASINYA DALAM PENYERAPAN LOGAM Pb (II) PADA LIMBAH CAIR INDUSTRI PELAPISAN LOGAM
DETERMINATION OF IODINE NUMBER OF NGAPI NUT PEEL ADSORBENT AND ITS APPLICATION IN THE ADSORPTION OF Pb (II)

## FROM ELECTROPLATING INDUSTRY WASTEWATER
Setiaty Pandia, Randi Sitorus* Departemen Teknik Kimia, Fakultas Teknik, Universitas Sumatera Utara, Jl. Almamater Kampus USU Medan, 20155, Indonesia
*Email : randisitorus@students.usu.ac.id

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh proses aktivasi terhadap bilangan iodin adsorben serta  mengetahui  massa  adsorben  yang  optimum  dalam  menurunkan  kadar  logam  Pb  (II)  dalam limbah  cair  industri  pelapisan  logam.  Kulit  jengkol  dibersihkan  dan  dihaluskan  dengan  ayakan berukuran 100 mesh, kemudian diaktivasi menggunakan asam nitrat (HNO 3 ) 4 N dengan variasi rasio kulit  jengkol  :  asam  nitrat,  sambil  dipanaskan  dengan  variasi  suhu  aktivasi  dan  lama  aktivasi. Kemudian  adsorben  dikeringkan  di  oven  dengan  variasi  suhu  pengeringan  dan  lama  pengeringan. Proses adsorpsi menggunakan adsorben dengan bilangan iodin tertinggi dan dilakukan dengan variasi massa adsorben tertentu dalam 50 mL limbah cair. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa rasio kulit jengkol : asam nitrat yang optimum adalah 20:1 mg/mL pada suhu aktivasi 90 o C, lama aktivasi 120 menit,  suhu  pengeringan  110 o C  dan  lama  pengeringan  120  menit  dengan  bilangan  iodin  sebesar 634,50  mg/g.  Massa  adsorben  yang  optimum  adalah  1  g  dengan  persen  penyerapan  logam  Pb  (II) sebesar 69,19%.
Kata Kunci : adsorben, kulit jengkol, limbah cair, timbal, bilangan iodin

## Abstract
The  aim  of this  research is  to  study  the  effect  of  activation  processes  to iodine  number  of  ngapi  nut peel adsorbent and to study the optimum adsorbent mass to reduce metallic lead (Pb) concentration in electroplating wastewater. Ngapi nut peel was cleaned and mashed to a size of 100 mesh of sieve tray  and  then  activated  using  nitric  acid  (HNO 3 )  4  N  with  specific  ratio ngapi nut  peel : nitric  acid while  heated  at  specific  activation  temperature  and  duration.  Adsorbent  dried  in  oven  at  specific temperature  and  duration  of  drying.  Adsorbent  with  optimum  iodine  number  then  used  in  batch adsorption  that carried  out by  using  variations  of  mass  in  50  mL of  wastewater.  The  results  showed that the optimum ratio of ngapi nut peel : nitric acid is 20:1 mg/mL at activation temperature 90°C, duration  of  activation  120  minutes,  drying  temperature  110  °C  and  duration  of  drying  120  minutes with  iodine  number  634.50  mg/g.  The  optimum  mass  of  adsorbent  is  1  g  with  percent  of  removal 69,19 %.
Keywords : adsorbent, ngapi nut peel, wastewater, lead, iodine number

## Pendahuluan
Kualitas  dari  air  sangat  penting  untuk memenuhi  kebutuhan  dasar  manusia  dan lingkungan. Namun aktivitas industrial menyebabkan kualitas air menurun. Limbah yang berasal dari industri dapat mengandung kontaminan  mikrobiologi,  bahan  kimia  seperti pelarut  organik  dan  anorganik,  logam,  nutrisi tanaman, bahan tersuspensi, perubahan temperatur dan sebagainya [14].
Limbah  industri  elektroplating  berasal  dari bahan-bahan  kimia  yang  digunakan  dan  hasil dari  proses  pelapisan.  Bahan-bahan  kimia  yang digunakan adalah beracun sehingga limbah yang dihasilkan  berbahaya  bagi  kesehatan  manusia.
Industri pelapisan logam umumnya mengandung krom  (Cr),  tembaga  (Cu),  seng  (Zn),  nikel  (Ni), kadmium  (Cd)  dan  timbal  (Pb)  karena  logam- logam ini digunakan dalam proses produksi [21].
Logam  berat  dapat  dipisahkan  dari  limbah cair  dengan  menggunakan  berbagai  metode seperti presipitasi, ekstraksi menggunakan pelarut,  evaporasi  vakum,  teknologi  membran, adsorpsi  dan  pertukaran  ion  [10].  Metode presipitasi  dan  pertukaran  ion  sangat  sering digunakan  untuk  membersihkan  air  yang terkontaminasi  dengan  polutan  logam.  Namun metode  ini  tidak  dapat  mencapai  standar  baku
mutu  lingkungan  yang  direkomendasikan  oleh Standar Badan Air Internasional [26].
Teknologi adsorpsi saat ini sedang digunakan secara  ekstensif  untuk  menghilangkan  logam berat dari larutan air karena merupakan teknologi yang  lebih  bersih,  lebih  efisien  dan  lebih  murah [23]. Adsorben dapat dibuat dari berbagai limbah padat,  diantaranya  yaitu  limbah  kulit  jengkol.
Jengkol ( Pithecellobium
jiringa
Prain)
merupakan  tanaman  yang  sudah  sejak  lama ditanam  di  Indonesia  dan  penggunaannya terbatas  pada  bijinya  sebagai  bahan  makanan, sementara  kulitnya  dibuang  sebagai  sampah. Sejauh  ini  kulit  jengkol  baru  dimanfaatkan sebagai  bioherbisida  dan  biolarvasida  [24]. Padahal  kulit  jengkol  memiliki  kandungan karbon  yang  tinggi  yaitu  sebesar  44,02%  [8] yang  berpotensi  untuk  dimanfaatkan  sebagai karbon aktif.

## Teori
Tumbuhan jengkol atau lebih dikenal dengan tumbuhan  Jering  adalah  termasuk  dalam  famili Fabaceae  (suku  biji-bijian).  Tumbuhan  ini memiliki  nama  latin Pithecellobium  lobatum Benth. dengan nama sinonimnya yaitu A.Jiringa , Pithecellobium  jiringa ,  dan Archindendron pauciflorum . Tumbuhan ini merupakan tumbuhan  khas  di  wilayah  Asia  Tenggara  [7]. Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  tanaman jengkol  banyak  mengandung  zat  seperti  protein, kalsium,  fosfor,  asam  jengkolat,  vitamin  A  dan B1, karbohidrat, minyak atsiri, saponin, alkaloid, terpenoid, steroid, tanin, dan glikosida [25].
Kulit  Jengkol  selama  ini  tergolong  limbah organik yang berserakan di pasar tradisional dan tidak  memberikan  nilai  ekonomis  [25].  Menurut Gusnidar  dkk.  [8], kandungan hara  kulit  jengkol dapat dilihat pada Tabel 1.
Tabel 1 Kandungan Hara Kulit Jengkol [8] Parameter Pengamatan Kadar (%) Air 65,56 N-total 1,82 P-total 0,32 K-total 2,10 Ca-total 0,27 Mg-total 0,25 C-total 44,02 Meningkatnya  kebutuhan  akan  produk  hasil dari proses elektroplating menyebabkan perkembangan  industri  elektroplating  yang berada di Indonesia semakin meningkat. Perkembangan  industri  tersebut  memberikan manfaat,  namun  menimbulkan  dampak  negatif
dari limbah yang dihasilkan. Limbah dari proses elektroplating  merupakan  limbah  logam  berat yang termasuk dalam limbah B3 [15].
Adsorpsi  adalah  salah  satu  dari  proses pengolahan  fisika  kimia  yang  terbukti  efektif dalam  mengurangi  logam  berat  dari  limbah  cair [26].  Adsorpsi  merupakan  metode  yang  efektif dan  murah  untuk  mengolah  limbah  cair  yang mengandung  logam  berat.  Proses  adsorpsi menawarkan  fleksibilitas  dalam  desain  dan operasinya  pada  berbagai  kasus  sehingga menghasilkan  produk  akhir  yang  memiliki kualitas  baik  [6]. Pada  penelitian  ini  dilakukan proses  adsorpsi  menggunakan  adsorben  kulit jengkol  untuk  menyerap  ion  logam  Pb  (II)  yang merupakan  pengolahan  tingkat  ketiga  dalam pengolahan limbah cair.
Karbon  aktif  merupakan  adsorben  yang  paling sering digunakan dalam mengurangi kontaminan logam  berat.  Namun  akhir-akhir  ini  ditemukan karbon  aktif  masih  relatif  mahal.  Penelitian mengenai  adsorben  yang  murah  dan  mudah diperoleh  menjadi  bahan  pertimbangan  saat  ini [6].
Bilangan  iodin  merupakan  parameter  utama yang  digunakan  untuk  melihat  karakteristik  dari adsorben  maupun  karbon  aktif.  Bilangan  ini sering  ditulis  dengan  satuan  mg/g.  Bilangan  ini mengukur  kandungan  mikropori  dengan  cara menyerap iodin dari larutan [11].
Dalam menentukan kapasitas adsorpsi adsorben,  bilangan  iodin  telah  digunakan  pada berbagai penelitian. Kemampuan adsorben dalam penyerapan senyawa iodin menunjukkan kemampuan  adsorben  tersebut  untuk  menyerap komponen  dengan  berat  molekul  yang  rendah [20].

## Metodologi Penelitian Alat dan Bahan
Adapun  bahan  utama  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  adalah  asam  nitrat,  limbah  cair industri  pelapisan  logam  dan  kulit  jengkol  yang diperoleh  dari  pajak  Simpang  Limun,  Medan. Larutan iodin,  natrium tiosulfat,  natrium hidroksida  dan  pati  digunakan  untuk  keperluan analisa.
Alat  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini adalah ball mill , sieve tray , beaker glass , corong gelas, hot  plate , magnetic  stirrer ,  erlenmeyer, oven, labu ukur, pH meter, desikator, timbangan digital, buret, statif dan pipet tetes.

## Metode Penelitian Prosedur Aktivasi Adsorben
Kulit  jengkol  dicuci  dengan  air  lalu dikeringkan  di  bawah  sinar  matahari  selama  7 hari.  Kulit  Jengkol  dihaluskan  menggunakan
ayakan  berukuran  100  mesh.  Kulit  Jengkol diaktifkan dengan larutan asam   nitrat (HNO 3 ) 4 N dengan rasio kulit jengkol : asam nitrat 20:0,5 mg/mL;  20:1  mg/mL  dan  20:1,5  mg/mL  sambil dipanaskan  selama  60  menit,  90  menit  dan  120 menit  pada  suhu  70 o C,  80 o C  dan  90 o C,  lalu didinginkan.  Setelah  dingin,  dilanjutkan  dengan pencucian  beberapa  kali  menggunakan aquadest untuk menghilangkan pengotor terlarut. Kemudian  kulit  jengkol  dimasukkan  ke  dalam oven  selama  60  menit,  90  menit  dan  120  menit pada suhu 100 o C, 110 o C dan 120 o C [1].
Prosedur Adsorpsi Batch
Diukur  50  mL  sampel  limbah  cair  pelapisan logam  dan  dimasukkan  ke  dalam  beaker  glass. Diatur pH sebesar 5 dengan penambahan larutan 0,1  M  HNO 3 atau  0,1  M  NaOH.  Ditambahkan adsorben  kulit  jengkol  yang  melewati  ayakan 100  mesh  dengan  massa  0,5  g;  1  g  dan  1,5  g. Campuran diaduk menggunakan magnetic stirrer dengan  kecepatan  30  rpm  dan  dipertahankan selama  30  menit.  Campuran  disaring  dengan corong gelas dan kertas saring Whatman No.1.

## Hasil dan Pembahasan Bilangan Iodin Adsorben Kulit Jengkol
Bilangan  iodin  adsorben  sebelum  aktivasi dihitung  dan  diperoleh  nilainya  sebesar  374,36 mg/g.  Nilai  ini  sedikit  lebih  rendah  daripada bilangan  iodin  adsorben  biji  asam  jasa  yaitu sebesar  379,81  mg/g  seperti  yang  dilaporkan oleh peneliti sebelumnya [1]. Perbedaan hasil ini mungkin  disebabkan  karena  perbedaan  jumlah pengotor pada adsorben yang dihasilkan sebelum aktivasi dilakukan.
Pengaruh  Suhu  Aktivasi  ( o C)  dan  Lama Aktivasi  (menit)  terhadap  Bilangan  Iodin Adsorben .
Gambar  1.  Pengaruh  Suhu  dan  Lama  Aktivasi terhadap Bilangan Iodin Adsorben
Dari  Gambar  1  dapat  dilihat  bahwa  bilangan iodin  cenderung  meningkat  seiring  dengan semakin  meningkatnya  suhu  aktivasi  dan  lama
aktivasi. Bilangan iodin optimum diperoleh pada suhu aktivasi 90 o C dan lama aktivasi 120 menit, yaitu 634,50 mg/g.
Pada  lama  aktivasi  60  menit,  90  menit  dan 120 menit bilangan iodin terus meningkat seiring bertambahnya suhu aktivasi. Hal ini menunjukkan semakin tinggi suhu aktivasi maka daya  serap  adsorben  juga  semakin  meningkat. Pada  suhu 70 o C,  80 o C  dan 90 o C  bilangan iodin cenderung meningkat seiring dengan bertambahnya lama aktivasi. Hal ini menunjukkan  bahwa  semakin  lama  aktivasi, pori-pori  adsorben  semakin  banyak  terbuka sehingga meningkatkan daya serap adsorben.
Semakin  meningkatnya  suhu,  pengotor- pengotor  yang  menutup  pori  ikut  terlepas sehingga  memperluas  permukaan  adsorben.  Hal ini  juga  mengakibatkan  banyak  komponen seperti  air  dan  kandungan  volatil  keluar  dari dalam  adsorben.  Besarnya  permukaan  adsorben yang  terjadi  ditandai  dengan  meningkatnya bilangan  iodin  [19].  Durasi  aktivasi  yang semakin  lama  dapat  meningkatkan  bilangan iodin  suatu  adsorben  yang  ditandai  dengan meningkatnya kandungan karbon dalam adsorben tersebut [3].
Dengan membandingkan teori dan hasil yang diperoleh  dari  penelitian  dapat  disimpulkan bahwa  kondisi  optimum  untuk  menghasilkan adsorben  dari  kulit  jengkol  dengan  bilangan iodin  tertinggi  adalah  pada  suhu  aktivasi  90 o C dan lama aktivasi 120 menit.
Pengaruh  Suhu  Pengeringan  ( o C)  dan  Lama Pengeringan  (menit)  terhadap Bilangan  Iodin Adsorben

## Gambar 2. Pengaruh Suhu dan Lama Pengeringan terhadap Bilangan Iodin Adsorben
Dari  Gambar  2  di  atas  dapat  dilihat  bahwa bilangan  iodin  cenderung  meningkat  seiring dengan semakin meningkatnya suhu pengeringan dan  lama  pengeringan.  Bilangan  iodin  paling besar  diperoleh  pada  suhu  pengeringan  110 o C dan lama aktivasi 120 menit, yaitu 634,50 mg/g.
0 100 200 300 400 500 600 700 70 80 90 Bi la n g a n I o d in (m g /g ) Suhu Aktivasi ( o C) 60 menit 90 menit 120 menit 0 100 200 300 400 500 600 700 100 110 120 Bi la n g a n I o d in (m g /g ) Suhu Pengeringan ( o C) 60 menit 90 menit 120 menit
Pada  suhu  100  dan  110 o C  bilangan  iodin meningkat,  namun  turun  pada  suhu  120 o C.  Hal ini  dapat  terjadi  karena  beberapa  kemungkinan. Pertama,  kadar  air  sulit  dikontrol  sebelum dilakukan penyerapan iodin [1]. Kedua, ketidakmerataan  adsorben  dalam  wadah  saat proses  aktivasi  dilakukan  sehingga  assam  nitrat tidak  efektif  dalam  memodifikasi  adsorben  kulit jengkol.
Peningkatan  suhu  mengakibatkan  banyak komponen  seperti  air  dan  kandungan  volatil keluar  dari  dalam  adsorben.  Pengotor-pengotor pada  bagian  pori  ikut  terlepas  pada  suhu  yang lebih  tinggi  sehingga  memperluas  permukaan adsorben  [19].  Meningkatnya  lama  pengeringan dapat  menyebabkan  terbukanya  mesopori  dan mikropori  yang dapat meningkatkan  ukuran pori adsorben.  [9].  Namun  pada  pemanasan  yang berlebihan  dapat  terjadi  pengurangan  mesopori dan  mikropori  pada  adsorben  tersebut  [19]  serta menyebabkan  kerusakan  struktur  dan  dinding pori  yang  dapat  menghambat  pertumbuhan  pori [2].
Pengaruh  Rasio  Kulit  Jengkol  :  Asam  Nitrat (mg/mL) terhadap Bilangan Iodin Adsorben

## Gambar 3. Pengaruh Rasio Kulit Jengkol terhadap Bilangan Iodin Adsorben
Pada  Gambar  3  di  atas  dapat  dilihat  bahwa bilangan  iodin  cenderung  meningkat  seiring dengan  semakin  tingginya  rasio  kulit  jengkol  : asam  nitrat.  Bilangan  iodin  paling  besar diperoleh pada rasio 20:2.
Pada  rasio  20:0,5;  20:1  dan  20:2  bilangan iodin  terus  meningkat.  Meskipun  demikian peningkatan  bilangan  iodin  dari  rasio  20:1  ke 20:2  sangat  sedikit,  sehingga  dapat  dianggap bahwa rasio 20:1 sudah cukup untuk memodifikasi  adsorben  dari  kulit  jengkol  yang digunakan.
Semakin  meningkatnya  rasio  bahan  baku dengan aktivator maka daya serap adsorben akan meningkat.  Hal  ini  disebabkan  karena  adanya dehidrasi  kimia  serta  kondensasi  yang  semakin
kuat  sehingga  menghasilkan  struktur  pori  yang besar [22].
Dengan  membandingkan  teori  dan  hasil, dapat  disimpulkan  bahwa  kondisi  rasio  kulit jengkol : asam nitrat yang paling optimum dalam menyerap  senyawa  iodin  yaitu  sebesar  20:1 dengan bilangan iodin 634,50 mg/g.
Pengaruh  Massa  Adsorben  (g)  terhadap Kapasitas Adsorpsi Logam Pb (II)
Gambar  4.  Pengaruh  Massa  Adsorben  terhadap Persen Penyerapan Ion Pb (II)
Dari  Gambar  4  di  atas  dapat  dilihat  bahwa persen  penyerapan  cenderung  meningkat  dengan semakin  banyaknya  massa  adsorben  yang digunakan. Persen penyerapan tertinggi diperoleh  pada  massa  adsorben  1  g  dengan persen penyerapan sebesar 69,19%.
Pada  massa  adsorben  0,5  dan  1  g  persen penyerapan terus meningkat. Namun pada massa adsorben  1,5  persen  penyerapan  mengalami penurunan.  Hal  ini  dapat  terjadi  karena  pada dosis  tersebut  adsorben  membentuk  gumpalan- gumpalan yang menyebabkan berkurangnya luas permukaan adsorben [24] dan perpindahan massa yang  terjadi  saat  proses  adsorpsi  berlangsung menjadi kurang baik.
Semakin meningkatnya massa adsorben yang digunakan  maka  persentase  penyerapan  juga akan  semakin  meningkat.  Hal  ini  disebabkan situs  atau  luas  permukaan  adsorpsi  meningkat bersamaan  dengan  berat  dari  adsorben,  sehingga memberikan  hasil  persen  penghilangan  logam yang lebih besar pada dosis adsorben yang lebih besar  [18].  Persen  penyerapan  logam  dapat berkurang  dengan  meningkatnya  dosis  adsorben dapat  disebabkan  oleh  terbentuknya  gumpalan yang menyebabkan menurunnya luas permukaan keseluruhan [12].
Dengan membandingkan teori dan hasil yang diperoleh  dari  penelitian,  dapat  disimpulkan bahwa  massa  yang  paling  optimum  dalam menyerap  logam  Pb  (II)  yaitu  sebesar  1  g  yang dinyatakan  dengan  persen  penyerapan  sebesar 69,19%.
0 100 200 300 400 500 600 700 20 : 0,5 20 : 1 20 : 2 Bi la n g a n I o d in (m g /g ) Rasio Kulit Jengkol : Asam Nitrat (mg/mL) 0 20 40 60 80 0.5 1 1.5 P e r se n P e n y e r a p a n (% ) Massa Adsorben (g)
Karakteristik  Gugus  Fungsi  pada  Adsorben Kulit Jengkol dengan Spektrofotometri FTIR
Pada  penelitian  ini,  adsorben  sebelum diaktivasi, sesudah aktivasi dan sesudah menyerap  logam  berat  Pb  (II)  dikarakterisasi gugus-gugus fungsinya menggunakan spektrofotometri FTIR. Setiap ikatan kimia yang spesifik  menunjukkan  pita  absorpsi  energi  yang unik  dalam  analisa  FTIR  dan  hal  ini  berguna untuk  mengidentifikasi  adanya  gugus-gugus fungsional  dari  adsorbent  [5].  Gugus-gugus fungsional  yang  terbentuk  disimpulkan  dengan membandingkannya  dengan  literatur  yaitu  tabel karakteristik  pita  IR  berbagai  senyawa  [4]  dan tabel frekuensi berbagai gugus-gugus fungsi [13]. Adapun  hasil  yang  diperoleh  dapat  dilihat  pada Gambar 5, 6 dan 7 berikut.
Gambar 5. Hasil Spektrofotometri FTIR Adsorben Kulit Jengkol Sebelum Aktivasi
Gambar 6. Hasil Spektrofotometri FTIR Adsorben Kulit Jengkol Sesudah Aktivasi
Gambar 7. Hasil Spektrofotometri FTIR Adsorben Kulit Jengkol Sesudah Adsorpsi
Dari  Gambar  5,  6  dan  7  di  atas  dapat dibandingkan  gugus-gugus  fungsi  yang  terdapat pada  adsorben  sebelum  dan  sesudah  aktivasi serta  sesudah  adsorpsi.  Pada  Gambar  5,  yaitu adsorben  sebelum  aktivasi  terlihat  gugus fungsional  hidroksil  termasuk  ikatan  hidrogen (regangan  O-H),  yang  semakin  tidak  tampak pada  Gambar  6  dan  7  yaitu  adsorben  sesudah aktivasi  dan  sesudah  adsorpsi.  Reduksi  dari ikatan  hidrogen  ini  menunjukkan  asam  nitrat sebagai  agen  pengdehidrasi,  bereaksi  dengan bahan  baku  setelah  kedua  substansi  tercampur. Pergeseran  pita  pada  2239,52  cm -1 sebelum diaktivasi menjadi 2924,09 cm -1 yang merupakan regangan  C-H  juga  menunjukkan  adanya pelepasan  sejumlah  hidrogen  secara  signifikan. Pada  adsorben  sebelum  diaktivasi  terdapat regangan  pada  1045,42  cm -1 yang  merupakan regangan  alkena  aromatik  C-H.  Pita  ini  tidak terdapat  pada  adsorben  sesudah  aktivasi, sehingga  dapat  disimpulkan  aktivasi  kimia melepaskan  banyak  ikatan  pada  senyawa aromatik  dan  mengeliminasi  banyak  substrat- substrat ringan dan volatil [17].
Dari Gambar 6 dan 7 dapat dilihat perbedaan antara  adsorben  sebelum  dan  sesudah  adsorpsi tidak mengubah struktur  kerangka dari adsorben kulit  jengkol.  Namun  terjadi  pergeseran  pita yaitu  dari  3421,72  menjadi  3410,15  cm -1 menunjukkan  adanya  pengikatan  logam  timbal pada gugus hidroksil. Juga terjadi pergeseran pita pada  1377,17  menjadi  1373,32  cm -1 yaitu regangan gugus sulfonil S=O yang juga semakin berkurang  ketajamannya  pada  adsorben  setelah adsorpsi.  Hal  ini  menunjukkan  gugus  sulfonil terlibat dalam proses adsorpsi logam seperti yang dilaporkan oleh peneliti sebelumnya [16].
.  Perubahan  yang  lain  juga  dapat  dilihat    yaitu dari 995,27 menjadi 991,41 cm -1 untuk regangan senyawa  fosfat  P-O-C  serta  dari  470,63  menjadi
547,78 cm -1 : gugus S-S (senyawa sulfur)
1612,49 cm -1 : gugus C=C (alkena) 1045,42 cm -1 : gugus C-H (alkena aromatik) 2349,30 cm -1 : gugus CO
2
1219,01 cm -1 : gugus P-O (senyawa fosfor)
(karbondioksida) 1338,60   cm -1 : gugus C-H (alkana) 2939,52 cm -1 : gugus C-H (alkana)
1519,91   cm -1 : gugus NO 2 (senyawa nitro) 3394,72 cm -1 : gugus O-H (alkohol) 470,63 cm -1 : gugus S-S (senyawa sulfur)                1635,64 cm -1 : gugus C=C (alkena)
995,27 cm -1 : gugus P-O-C (senyawa fosfat)            1728,22 cm -1 : gugus C=O (aldehid)
1072,42 cm -1 : gugus C-O (alkohol)                         2924,09 cm -1 : gugus C-H (alkana)
1323,17   cm -1 : gugus C-H (alkana)                         3421,72 cm -1 : gugus O-H (alkohol) 1377,17   cm -1 : gugus S=O (sulfonil)
462,92 cm -1 : gugus S-S (senyawa sulfur)               1635,64 cm -1 : gugus C=C (alkena)
991,41 cm -1 : gugus P-O-C (senyawa fosfat)           1728,22 cm -1 : gugus C=O (aldehid) 1068,56 cm -1 : gugus C-O (alkohol)                        2924,09 cm -1 : gugus C-H (alkana)
1323,17 cm -1 : gugus C-H (alkana)                         3410,15 cm -1 : gugus O-H (alkohol) 1373,32   cm -1 : gugus S=O (sulfonil)
462,92  cm -1 untuk regangan  senyawa  merkaptan S-S, yang menunjukkan bahwa senyawa tersebut juga terlibat selama proses adsorpsi logam timbal. Pergeseran pita  yang  ditunjukkan  oleh  spektrum FTIR  ini  menunjukkan  bahwa  gugus  hidroksil, sulfonil,  fosfor  dan  merkaptan  terlibat  selama proses adsorpsi logam timbal.

## Kesimpulan
Adapun  kesimpulan  yang  dapat  diambil  dari penelitian ini adalah:
1. Bilangan  iodin  adsorben  paling  besar  adalah 634,50  mg/g  yang  diperoleh  pada  aktivasi dengan suhu 90 o C selama 120 menit dan pada pengeringan  dengan  suhu  110 o C  selama  120 menit  serta  rasio  kulit  jengkol  :  asam  nitrat 20:1 mg/mL.
2. Adsorpsi  terbaik  terhadap  ion  logam  Pb  (II) diperoleh  pada  massa  adsorben  1  g  dengan persen penyerapan sebesar 69,19%.
3. Aktivasi kimia pada adsorben dapat
mereduksi ikatan hidrogen, melepas senyawa aromatik dan mengeliminasi berbagai substrat  yang  ringan  dan  volatil  serta  pada prosesnya, adsorpsi logam Pb (II) melibatkan gugus hidroksil, sulfonil, fosfor dan merkaptan.
Daftar Pustaka [1]  Agus  Mangiring  Siburian,  Agnes  Sartika Doharma Pardede, Setiaty Pandia, Pemanfaatan Adsorben dari Biji Asam Jawa untuk  Menurunkan  Bilangan  Peroksida pada CPO (Crude Palm Oil), Jurnal Teknik
Kimia USU, 3(4) 2014 : hal. 12 - 14.
[2]  Allwar,  Ahmad  Bin  Md  Noor,  Mohd  Asri Bin Mohd Nawi, Textural Characteristics of Activated Carbons Prepared from Oil Palm Shells  Activated  with  ZnCl 2 and  Pyrolysis Under  Nitrogen  and  Carbon  Dioxide, Journal  of  Physical  Science,  19(2)  2008  : hal. 93 - 100.
[3]  Amalia  Aisha  Noer,  Awitdrus,  Usman Malik,  Pembuatan  Karbon  Aktif  dari
Pelepah Kelapa Sawit Menggunakan Aktivator  H 2 O  Sebagai  Adsorben,  JOM FMIPA, 1(2) 2014 : hal. 42 - 46.
[4] Barbara  Stuart,  Infrared  Spectroscopy: Fundamentals  and  Applications  (John Wiley & Sons Ltd,1999), hal. 71 - 86.
[5]  Bindra  Shrestha,  Jagjit  Kour,  Puspa  Lal Homagai,  Megh  Raj  Pokhrel,  Kedar  Nath Ghimire,  Surface  Modification  of  The Biowaste  for  Purification  of  Wastewater Contaminated  with  Toxic  Heavy  Metals- Lead and Cadmium, Advances in Chemical Engineering and Science, III 2013, hal. 178
- 180.
[6]  Fenglian  Fu,  Qi  Wang,  Removal  of  Heavy Metal  Ions  from  Wastewaters:  A  Review, Journal  of  Environmental  Management,  92 (Desember 2010), hal. 407 - 414.
[7]  Frisca  Febe  Lumban  Gaol,  Pengaruh Pemberian  Ekstrak  Etanol  Biji  Jengkol (Pithecellobium  lobatum  Benth.)  Terhadap Penurunan  Kadar  Glukosa  Darah  dan
Peningkatan  Kadar  Ureum  dan  Kreatinin Tikus  Putih  (Rattus  norvegicus)  Jantan Galur  Sprague  Dawley  yang  Diinduksi Aloksan, Skripsi, Program Studi
Pendidikan  Dokter  Universitas  Lampung, Bandar Lampung, 2014, hal 8 - 11.
[8]  Gusnidar,  Yulnafatmawita,  Rosa  Nofianti, Pengaruh  Kompos  Asal  Kulit  Jengkol (Phitecolobium  jiringa  Jack  Prain  ex  King) Terhadap  Ciri  Kimia  Tanah  Sawah  dan Produksi  Tanaman  Padi,  J.  Solum,  VIII (Juli 2011), hal 58 - 60.
[9]  Hayan Mao, Dingguo Zhou, Zaher Hashisho,  Sunguo  Wang,  Heng  Chen, Haiyan  (Helena)  Wang,  Preparation  of Pinewood and Wheat Straw-Based Activated  Carbon  Via  A  Microwave- Assisted  Potassium  Hydroxide  Treatment and  An  Analysis  of  The  Effects  of  The Microwave Activation Conditions, Bioresources, 10(1) 2015 : hal 809 - 817. [10]  Horea  Bedelean,  Andrada  Maicaneanu,
Maria  Stanca,  Silvia  Burca,  Removal  of Heavy Metal Ions from Wastewaters Using Natural  Materials,  MAEGS,  XVI  (2009)  : 179.
[11]  Itodo A. U., Abdulrahman F. W., Hassan L. G., Maigandi S.A., Itodo H.U.,  Application of  Methylene  Blue  and  Iodine  Adsorption in  the  Measurement  of  Specific  Surface Area  by  Four  Acid  and  Salt  Treated Activated  Carbons,  New  York  Science Journal, 3(5) 2010 : hal. 25 - 26.
[12]  Jamal  A.  Abudaia,  Muhamed  O.  Sulyman, Khalad  Y.  Elazaby,  Salah  M.  Ben-Ali, Adsorption  of  Pb  (II)  dan  Cu  (II)  from Aqueous  Solution  onto  Activated  Carbon Prepared  from  Dates  Stones,  International Journal  of  Environmental  Science  and Development, 4(2) 2013, hal. 191 - 194.
[13]  John  Coates,  Interpretation  of  Infrared Spectra, A Practical Approach (John Wiley & Sons Ltd, 2000), hal. 1 - 15.
[14]  Meena  Palaniappan,  Peter  H.  Gleick,  Lucy Allen,  Michael  J.  Cohen,  Juliet  Christian- Smith,  Courtney  Smith,  Clearing  the Waters, Pasific Institute, Oakland, 2010, hal 12 - 13.
[15]  Nurhasni,  Zainus  Salimin,  Ita  Nurifitriyani, Pengolahan  Limbah  Industri  Elektroplating
dengan Proses Koagulasi Flokulasi, Valensi, 3(1) 2013 : hal. 41
[16]  Putri  Isnaini,  Rahmiana  Zein,  Edison Munaf,  Penyerapan Ion  Cd  (II)  dan  Zn  (II) dalam  Air  Limbah  Menggunakan  Kulit Jengkol  (Pithecellobium  jiringa  Prain.), Jurnal Kimia Unand, 2(3) 2013 : 1 - 2.
[17]  Roozbeh Hoseinzadeh Hesas, Arash Arami- Niya,  Wan  Mohd  Ashri  Wan  Daud,  J.N. Sahu,  Preparation  and  Characterization  of Activated  Carbon  from  Apple  Waste  by
Microwave-Assisted Phosporic Acid Activation:  Application  in  Methylene  Blue Adsorption,  Bioresources,  8(2)  2013,  hal. 2950 - 2966.
[18]  Sarifah  Fauziah  Syed  Draman,  Norzila Mohd,  Nor  Hafiza  Izzati  Wahab,  Nurul Syahirah  Zulkfli,  Nor  Fatin  Adila  Abu Bakar,  Adsorption  of  Lead  (II)  Ions  In
Aqueous  Solution  Using  Selected  Agro- Waste,  ARPN  Journal  of  Engineering  and Applied  Sciences,  10(1)  2015,  hal.  297  - 299.
[19]  Siti Jamilatun, Martomo Setyawan, Pembuatan  Arang  Aktif  dari  Tempurung Kelapa  dan  Aplikasinya  untuk  Penjernihan
Asap Cair, Spektrum Industri, 12(1) 2014 :
hal. 78 - 79.
[20]  Siti  Tias  Miranti,  Pembuatan  Karbon  Aktif dari  Bambu  dengan  Metode  Aktivasi Terkontrol  Menggunakan  Activating  Agent H 3 PO 4 dan  KOH,  Skripsi,  Departemen Teknik Kimia Universitas Indonesia, Depok, 2012, hal 5 - 26.
[21]  Sukmawati,  Penggunaan  Kitosan  Manik Sebagai  Adsorben  Untuk  Menurunkan Kadar  Pb  (II)  dan  Cr  (II)  dalam  Limbah Cair  Industri  Pelapisan  Logam,  Tesis, Program  Magister  Teknik  Kimia  USU,
Medan, 2006, hal. 15.
[22]  Suqin  Li,  Liingling  Zhang,  Baiyi  Pan, Guohong  Xiong,  Daqiang  Cang,  Study  on Preparation  and  Charaterization  of  The Adsorbents With Sewage Sludge, Srcosmos,
2010, hal. 1 - 3.
[23] U.  Adie  Gilbert,  I.  Unuabonah  Emmanuel, A.  Adeyemo  Adebanjo,  G.  Adeyemi Olalere,  Biosorptive  Removal  of  Pb2+  and Cd  2+  onto  Novel  Biosorbent  Defatted
Carica Papaya Seeds, Biomass and Bioenergy, XXV (2011) : 2517.
[24]  Uzami  Hamzah,  Rahmiana  Zein,  Edison Munaf,  Kulit  Jengkol  (Pithecellobium jiringa  Prain.)  Sebagai  Biosorben  Untuk Penyerapan  Ion  Logam  Pb  (II)  dan  Cu  (II) dari  Air  Limbah  Jurnal  Kimia  Unand,  2(2) 2013 : hal. 1 - 2.
[25]  Vindi  Wiasih,  Anggi  Permana,  Nova Silvyani, Pramita Naily Faizah, Pemanfaatan “Uje” (Kulit Jengkol) Sebagai Larvasida  Alami  Pada  Nyamuk  Aedes Aegypti,  Penelitian,  Program  Kreativitas
Mahasiswa  Universitas  Dian  Nuswantoro, Semarang, 2013, hal 3.
[26]  Yahya  S.  Al-Degs,  Musa  I.  El  Barghouthi, Ayman  A.  Issa,  Majeda  A.  Khraisheh, Gavin  M.  Walker,  Sorption  of  Zn  (II),  Pb (II),  and  Co  (II)  using  natural  sorbents: Equilibrium  and  Kinetic  Studies,  Water Research, 40 (Mei, 2006), hal 2645.